﻿204 



Berechnung der Analyse. 



Da in dem Analysenmaterial noch immer einzelne Leueit- 

 körnchen vorkommen, so könnte man versucht sein, das gefun- 

 dene Kali als aus diesem Mineral stammend anzusehen. Indessen 

 ist das Volumen der winzigen Körperchen sicherlich viel zu ge- 

 ring, um die dem Kali entsprechende, circa 3 Procent der ganzen 

 Substanz betragende Leucitmenge ausmachen zu können. Ich 

 habe deshalb auch hier das Kali als der Augitzusammensetzung 

 angehörig, und zwar als Vertreter des Natron aufgefasst. 







Quotient 



Atomverhältn. 



Si . . .- . 



20,80 



0,7425 



0,7590 



26 



Ti . . . . 



0,83 



0,0165 1 



AI ... . 



3,87 



0,1414 





4 



Fe ... . 



4,24 



0.0757 





2 



Fe . . . 



4,59 



0,0820 





8 



Ca ... . 



16,31 



0,4076 





14 



Mg ... . 



6,26 



0.2610 





9 



K .... 



0,43 



0.0110 



0,0583 



2 



Na ... . 



1,09 



0.0473 



. . . . 



41,98 



2,6241 





90 



Akmitsilikat 



kann 



in diesem 



Augit 



aus Mangel an 



Kieselsäure nicht vorhanden sein, vielmehr ist das Natron mit 

 Eisenoxyd als Na 2 Fe 2 Si 6 verbunden, während die Thonerde mit 

 der, nach Absonderung von 3 Theilen Hedenbergitsubstanz und 

 9 Theilen Diopsidsubstanz bleibenden Kalkerde zu 2 (CaAl 2 Si0 6 ) 

 zusammentritt. 



Man erhält daher für vorliegenden Augit folgende Formel : 



Na 2 Fe 2 Si 6 



2 Ca Äl 2 Si 6 



3 Ca Fe Si 2 6 

 9 Ca Mg Si 2 6 



Resultate. 



Die Resultate vorstehender Arbeit lassen sich kurz in fol- 

 gender Weise zusammenfassen: 



1. Die Augite aus sämmtlichen untersuchten Gesteinen er- 

 wiesen sich als alkalihaltig, und zwar diejenigen aus den eigent- 



daher die niedrige Summe. Der hohe Eisengehalt erklärt sich aus der 

 Anwesenheit der ziemlich bedeutenden nicht in Lösung gegangenen Titan- 

 eisenmenge. 



